( 83::! ) 



zinc hexagonal, ce qui établirait, pour ce corps, un dimorphisme analogue 

 à celui du sulfure de zinc. 



>) En faisant réagir sur du chlorure de zinc réduit en vapeurs un mélange 

 d'azote et d'hydrogène sélénié, j'ai obtenu de beaux cristaux, jaunes par 

 réflexion, verdâtres par transparence, en longues aiguilles rhomboédriques 

 portant latéralement des prismes hexagonaux héminiorphes, ou rhombo- 

 èdres isolés présentant des faces striées parallèlement et agissant fortement 

 sur la lumière polarisée. 



» Ces cristaux répondent à la formule SeZn; ils appartiennent, comme 

 la wûrtzite, au système hexao;onal. 



» J'ai essayé également de préparer du séléniure de zinc cristallisé à la 

 haute température du four électrique en chauffant, dans un four à tube, 

 un mélange d'une molécule de séléniate de zinc pour quatre de charbon; 

 la paroi du tube s'est tapissée de séléniure de zinc amorphe présentant 

 quelques croules cristallines peu nettes. 



» J'ai chauffé alors du séléniure de zinc précipité et desséché dans l'hy- 

 drogène, dans un creuset de charbon placé au-dessus de l'arc électrique, 

 à la température d'un arc de 80 volts et i4o ampères, pendant dix minutes. 



» Après l'opération, le creuset renferme une masse fondue, cristallisée 

 à la surface, présentant des parties jaune d'or, d'autres d'un beau rouge; 

 celte dernière coloration est due à un léger excès de sélénium provenant 

 d'un commencement de dissociation et que l'on peut chasser en chauffant 

 les cristaux pulvérisés dans un courant d'azote. 



» Les cristaux ne sont pas suffisamment nets pour qu'on puisse déter- 

 miner le système cristallin auquel ils appartiennent; toutefois ils n'agissent 

 pas sur la lumière polarisée : leur densité, 5,42 à i5°, est très voisine de 

 celle des cristaux de M. Margottet (5,4o). 



» J'ai pu également obtenir du séléniure de zinc, cristallisé en longues 

 aiguilles enchevêtrées, verdâtres, en réduisant du séléniate de zinc par 

 l'hydrogène, dans un tube de porcelaine chauffé au rouge blanc. Il y a 

 d'abord formation de sélénite de zinc; celui-ci se dissocie partiellement 

 en donnant de l'anhydride sélénieux qui se condense dans les parties 

 froides, et, si la température est suffisamment élevée, il se forme, à l'ex- 

 trémité des nacelles, des houppes de longues aiguilles de séléniure de zinc; 

 ces aiguilles, en partie fondues, paraissent être constituées par des rhom- 

 boïdes allongés. 



» Le séléniure de zinc cristallisé se dissout dans l'acide chlorhydrique 

 fumant avec dégagement de SeH-. L'acide chlorhydrique gazeux est à peu 



C. R., igoo, I ' Semeslie. (T. CXXX, N» 13.) I 0() 



